( ^2 5 ) 



borique qui tond avec rapidité, entre en ébullition, mais peut être enlevé 

 ensuite facilement au moyen de l'eau bouillante. 



» Silicium. — Le silicium cristallisé, préparé par la méthode d'Henri 

 Sainte-Claire Deville, est placé entre les deux charbons. Dès que l'arc 

 jaillit, on voit très bien sur l'image projetée le silicium entrer en fusion, 

 puis donuer naissance à une véritable ébullition. Lorsque les électrodes 

 sont refroidies, on trouve sur leur sommet, au milieu du graphite qui s'est 

 formé, des cristaux, d'un vert pâle, de siliciure de carbone. 



» A cette haute température, le bore et le silicium peuvent donc facile- 

 ment se combiner au carbone. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Préparation et propriétés du siliciure de carbone 

 cristallisé. Note de M. Hexki 3Ioissax. 



« Le siliciure de carbone amorphe a été découvert par M. Colson('), 

 qui l'a obtenu en chauffant au rouge vif des cristaux de silicium dans un 

 courant d'hydrogène charge de vapeurs de benzine. Nous devons rap- 

 peler à ce sujet que, dans différentes Notes publiées aux Comptes rendus, 

 MM. Schûtzenberger et Golson ont indiqué l'existence de nombreux com- 

 posés renfermant du silicium et du carbone unis à de l'oxygène, du soufre 

 ou de l'azote. L'étude de l'action de l'arc électrique sur le silicium nous a 

 conduit à préparer ce siliciure de carbone très bien cristallisé par quatre 

 procédés différents. 



» 1° Combinaison directe du silicium avec le carbone. — En essayant de 

 faire dissoudre du carbone dans le silicium maintenu en fusion, au moyen 

 d'un four à vent, nous avons obtenu, il y a plusieurs années déjà, ce com- 

 posé sous forme de beaux cristaux dont la longueur atteignait plusieurs 

 millimètres. Ces cristaux étaient mis en liberté en dissolvant le culot de 

 silicium dans un mélange bouillant d'acide azotique monohydraté et d'acide 

 fluorhydrique. Cette première préparation nous démontre que le siliciure 

 de carbone se forme avec facilité au milieu d'un dissolvant à une tempé- 

 rature comprise entre 1200° et i4oo". 



(') CoLSON, Sur de noin'eaux composés carbosiliciés {Comptes rendus, t. XCIV, 

 p. i3i6). 



